Nr. 8 Sitzung am 5. April. H. v. Foulion. 131 



H.Baron v. Foulion. Krystallogene tische Beobachtungen. 



Ueber den Einfluss fremder Beimengungen in der 

 Mutterlauge auf das Wachsthum der Krystalle einiger 

 Substanzen. Bei keiner zweiten Substanz wurden so viele Versuche 

 gemacht, das Wachsthum der Krystalle zu beeinflussen als bei dem 

 Bittersalze. Herr Bergrath von Hauer hat seine diessbezüglichen 

 Beobachtungen (freilich lange nicht erschöpfend) bereits vor längerer 

 Zeit mitgetheilt *). Eine Suite von 273 Krystallen, welche der Samm- 

 lung angehören, ist das aufbewahrte Resultat der Versuche. Es dürfte 

 ungefähr der vierte Theil der von dieser Substanz gezogenen Krystalle 

 zur Aufstellung gelangt sein, so dass gewiss über tausend grössere 

 Individuen der Beobachtung unterzogen werden konnten. Wenn nun 

 an so reichem Materiale eine und dieselbe Erscheinung immer wieder 

 wahrnehmbar wird, so kann man sie gewiss als eine charakteristische 

 Eigenthümlichkeit betrachten. Ueber eine solche will ich im Nach- 

 folgenden berichten, mir früher aber erlauben, ein paar Worte über die 

 Suite selbst zu sagen, die die citirte Mittheilung ergänzen sollen. 



Krystalle, die aus reinen Lösungen erhalten wurden, zeigen 

 sehr häufig keine Hemiedrie, ebenso solche, denen etwas chromsaures 

 Magnesium beigefügt wurde. Hier treten die Flächen einer Halb- 

 pyramide y. (111) 2 ) wohl meist stärker ausgebildet auf, die der 

 anderen x. (111) sind aber allemale auch in ziemlicher Ausdehnung 

 vorhanden. Häufig gesellt sich ihnen noch das Doma (011) hinzu. 



Jene Krystalle, welche aus Lösungen stammen, denen etwas Borax 

 zugesetzt war, sind ausgesprochen hemiedrisch, bei ihnen tritt die eine 

 Halbpyramide gar nicht oder nur andeutungsweise auf. Nur vier 

 Krystalle der ganzen Suite sind flächenreich, die aber an Reinheit 

 der Ausbildung den flächenarmen nachstehen. Sie zeigen ausser dem 

 herrschenden Prisma (1 10) folgende Flächen : (Ol 1), x(l 1 1), x (1 11), (101), 

 eine in der Zone von (110) über (011) gelegene Halbpyramide, eine solche 

 x (hll) in der Zone (011) (111), ihre andere Hälfte x (All) und 

 endlich eine x (l&l). Die Parameter der letzteren Flächen sind 

 nicht bestimmbar, weil die betreifenden Krystalle Figur 1# 



bereits unter Glas aufgestellt, also nicht mehr 

 messbar sind. 



Einen eigenthümlichen Habitus zeigen jene 

 Krystalle, bei welchen zwischen den ungleich ent- 

 wickelten Halbpyramiden x (111) und x. (111) das 

 Doma (011) mit bedeutender Breite so einge- 

 schoben ist, dass es gewissermassen nach vor-, 

 beziehungsweise rückwärts verschoben erscheint 

 und die Kanten von (110), (110), (111) und (011) 

 nahe zu einer Ecke zusammenlaufen, wobei die Kante von (Ol 1) und (111) 

 nur in ihremoberen Theile gerade, unten nach vorne gewölbt verläuft 

 Siehe Fig. 1. 



J ) Verhandlungen der k. k. geolog. Reichs- Anstalt 1878. Nr. 14. „Krystallo- 

 genetische Beobachtungen VIII. Krystallisationsverhältnisse des Bittersalzes. 

 2 ) Für die Elemente a:b:c = 0.99: 1:0'57. 



20* 



